EGERER BEZIRK UND ASCHER GEBIET. 47 



An der Hornblende sind nur äusserst selten Krystallflächen wahrzunehmen und dann sind die 

 Kanten der Krystalle sehr zugerundet, wie abgeschmolzen; eine Erscheinung, die sich an den im 

 Basalt eingewachsenen Hornblendekrystallen anderwärts wiederholt. Gewöhnlich ist keine Spur von 

 Krystallform zu entdecken ; man hat nur unregelmässig begränzte, aber stets individualisirte Massen 

 vor sich, durch welche die Theilungsrichtungen ohne Unterbrechung hindurchgehen und die äusser- 

 lich glatt und glänzend, wie geschmolzen sind. Gewöhnlich ist die Hornblende (Spec. Gew. = 3*191) 

 im Innern ganz frisch, die Theilungsflächen glänzend und eben, so dass man den Winkel von 124Vä°> 

 den sie mit einander bilden, mit genügender Sicherheit zu bestimmen im Stande ist; doch sind sie 

 auch öfters matt angelaufen, selbst in bunten Farben schillernd. Dabei ist die Masse unregelmässig 

 zerborsten und in die dadurch entstandenen Spalten blasige Lavamasse eingedrungen. Nicht selten 

 ist die Hornblende auch einer theilweisen Schmelzung unterlegen. Man trifft dann in ihrem Innern 

 unregelmässige ziemlich grosse Höhlungen, deren Wände mit einem glänzenden , schwarzen , klein- 

 traubigen Glase überkleidet sind. Die kleinen Kugeln, welche diese traubigen Gestalten zusammen- 

 setzen, sind öfters hohl und an der Spitze geborsten. Die Höhlungen selbst findet man theils leer, 

 theils, Avenn sie sich nach aussen öffnen , mit bräunlicher Lavaschlacke erfüllt ; doch auch, Avenn sie 

 sich im Innern befinden, sind sie zuAveilen mit einer scliAvarzen Schlacke, die durch Schmelzung der 

 Hornblende selbst entstanden ist, angefüllt. Die den Hornblendekern umhüllende Lavarinde ist oft sehr 

 dünn, kaum 1 — 2 Linien im Durchmesser; in anderen Fällen ist sie AAi'eder mehr als einen Zoll dick 

 und besteht aus schvvarzgrauer, sehr feinblasiger basaltähnlicher Lava mit vielen Olivinkörnern und 

 einzelnen Glimmertafeln und Quarz- und Schieferbröckchen. 



Eine Aveit seltenere Erscheinung ist der Augit. Er stimmt mit der in den Basalten des böh- 

 mischen Mittelgebirges hin und Avieder eingeAvachsenen und unter dem Namen des muschligen Au- 

 gites bekannten Abänderung am meisten überein. Man findet ihn in nussgrossen, nur äusserst selten 

 grösseren unregelmässigen Partien in den vulcanischen Bomben eingeAvachsen oder auch ohne Hülle 

 in dem Tuffe eingebettet. Er ist sammtsclnvarz, nur in dünnen Splittern und zAvar mit bräunlichgrauer 

 oder dunkelgrüner Farbe durchscheinend. Sein specifisches GeAvicht Avechselt von 3*245 — 3*324. 

 Spuren von Theilbarkeit sind nur selten Avahrnehmbar und dann sehr undeutlich und unterbrochen; 

 desto mehr tritt der meist kleinmuschlige und stark glasig glänzende Bruch hervor 1 ). 



Viel häufiger hat man Avieder Gelegenheit, Olivin als Kern der vulcanischen Bomben zu be- 

 obachten. Es finden sich Stücke, Avelche mehr als 3 Zoll im Durchmesser haben. Er ist stets körnig 



*) Das etwas fremdartige Aussehen dieses Minerals bewog mich, eine Partie desselben meinem Freunde, Herrn Professor der 

 Chemie Dr. Rochleder zu übergeben, der es durch seinen Assistenten Herrn Dr. Hlasiwetz in seinem Laboralorio unter- 

 suchen Hess. Ich lasse die mir mitgetheilten Resultate hier folgen: 



„Das Mineral schmolz in der Löthrohrflamme nur an den Kanten, ohne sich im Uebrigen dabei zu verändern. Einer Borax- 

 perle ertheilte es eine grünlichgelbe Farbe, indem es sich darin löste. Die Perle des Phosphorsalzes war in der Hitze gelb, 

 nach dem Erkalten milchig von ausgeschiedener Kieselsäure. Das speeifische Gewicht wurde 3-33 gefunden. Die qualitative 

 Untersuchung ergab an Bestandtheilen: Kieselsäure, Eisen, Kalk, Thonerde und Bittererde. 



Der demzufolge eingeschlagene Gang der quantitativen Bestimmung war der bekannte des Aufschliessens mit kohlensaurem 

 Natron. Bei einer zweiten Confrol-Analyse wurde das Mineral in Flusssäure aufgelöst. 

 Nach der ersten Methode wurde erhalten aus 1-2894 Grammen Substanz: 



a) 0-649 Kieselsäure, b) Nach der zweiten Methode gaben 2-118 Grammen Substanz: 



0'132 Eisenoxyd, 0-216 Eisenoxyd, 



0-087 Thonerde, 0-140 Thonerde, 



0-468 kohlens. Kalk, 0-752 kohlens. Kalk, 



0-460 phosphors. Bittererde. 0-770 phosphors. Bittererde. 



